대기 중 에서 1200 ℃ × 4 시간 소성 하 는 것 이외 에 는 실시 예 4 와 동일 한 방법 으로 , 과립 상 의 증착 재료 를 얻 었 다 . 당해 재료 는 X 선 회절 패턴 으로부터 LaNbO 4 , La 3 NbO 7 및 La 2 O 3 로 동정 되 었 다 . 흡습 에 의해 질량 의 증가 가 보이 고 , 과립 체 는 제작 으로부터 1 일 후 , 붕괴 되 어 분말 형상 으로 변화 되 었 다 . 그 증가 질량 으로부터 산화 란탄 의 함유율 을 산출 한 바 , 6 . 3 중량 % 였 다 .